Cerium uranium blue
0 থেকে 100% ইউরেনিয়ামের পরিবর্তনশীল গঠনের সিরিয়াম (IV) অক্সাইড, CeO2 এবং ইউরেনিয়াম (IV) অক্সাইড, UO2-এর কঠিন দ্রবণকে সিরিয়াম ইউরেনিয়াম নীল নাম দেওয়া হয়েছে। সিরিয়াম সালফেট এবং ইউরানিল সালফেটকে উচ্চ তাপমাত্রায় অতিরিক্ত ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইডের সঙ্গে একসঙ্গে গরম করার মাধ্যমে সিরিয়াম ইউরেনিয়াম নীল প্রথম সংশ্লেষণ এবং বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। পণ্যটির গঠন কিছুটা পরিবর্তনশীল ছিল, যা আনুমানিক 2CeO2.UO2। ইউরেনিল নাইট্রেট এবং সেরিয়াম (III) নাইট্রেটযুক্ত একটি দ্রবণে অ্যামোনিয়া যোগ করা হলে অনুরূপ পণ্য পাওয়া যায়; প্রাথমিকভাবে হলুদ রঙের অবক্ষেপটি কিছুক্ষণ পরে নীল হয়ে যায়। সিরিয়াম (IV) অক্সাইড, CeO2 এবং ইউরেনিয়াম (IV) অক্সাইড, UO2 একসঙ্গে 1000 ডিগ্রি সেলসিয়াসে কয়েক দিনের জন্য গরম করে এটি আরও সুবিধাজনকভাবে তৈরি করা হয়। CeO2 এবং UO2 উভয়ই ফ্লোরাইট স্ফটিক কাঠামোর সাথে স্ফটিকায়িত হয়। জালের ধ্রুবকগুলি খুব অনুরূপ, যথাক্রমে 5.41 Å এবং 5.47 Å। 0 থেকে 100% পর্যন্ত ইউরেনিয়াম উপাদান দিয়ে কঠিন দ্রবণ তৈরি করা যেতে পারে। গঠন পরিবর্তনের সাথে সাথে দুটি উপাদানের মানের মধ্যে জালের ধ্রুবকটি মসৃণভাবে পরিবর্তিত হয়। সেরিয়াম (IV) অক্সাইড এবং থোরিয়াম অক্সাইডের মধ্যে একই ধরনের কঠিন দ্রবণ গঠিত হয়। নীল রঙ একটি তীব্র চার্জ স্থানান্তর রূপান্তরের কারণে হয় যখন একটি ইলেক্ট্রন ইউরেনিয়াম (IV)-এর উপর অবস্থিত একটি কক্ষপথ থেকে স্থানান্তরিত হয়, যা একটি হালকা হ্রাসকারী এজেন্ট, সিরিয়াম (IV)-এর উপর অবস্থিত একটি কক্ষপথে, যা একটি শক্তিশালী জারণকারী এজেন্ট। সম্পূর্ণ স্থানান্তরের ফলে ইউরেনিয়াম (6) এবং সিরিয়াম (3) উৎপাদন হবে, যা জলীয় দ্রবণ থেকে অবক্ষেপের সাথে পর্যবেক্ষণ করা বিক্রিয়ার বিপরীত। তথ্যসূত্র ইউরেনিয়াম (IV) যৌগ সেরিয়াম (IV) যৌগ অক্সাইড